Ueber die Krystallform des Uranothallit. 50 1 



Chemische Untersuchung des neuen Vorkommens. 



Von 



Heinrich Baron v. Foulion. 



Das Material zur chemischen Untersuchung wurde von acht Stücken entnommen, 

 worauf das Mineral theils deutlich krystallisirte, theils krystalline Ueberzüge bildet, die 

 selten eine Dicke von 1 Mm., meist eine solche von nur o-i — 0-2 Mm. erreichen. 

 Namentlich letztere enthalten vielfach, schon mit der Loupe sichtbare schwarze Erz- 

 partikelchen, wahrscheinlich unverändertes oder wenig verändertes Pecherz. Das zur 

 Analyse verwendete Material kann demnach nicht als »rein« betrachtet werden; inwie- 

 fern durch die unten erwähnte Correctur der Einfluss der Verunreinigungen eliminirt 

 wird, muss bei dem Umstände, als sich über den Grad der Veränderung des einge- 

 schlossenen Pecherzes ein sicheres Urtheil nicht gewinnen lässt, dahingestellt bleiben. 

 Da es sich übrigens hier hauptsächlich um die Constatirung der Gleichheit des vor- 

 liegenden Minerals mit bereits untersuchten handelt, so ist das Resultat trotzdem als ein 

 befriedigendes zu bezeichnen. 



Zur Analyse wurden 0-151 Gr. genommen, welche bis 185° erhitzt 0-0324 Gr. an 

 Gewicht verloren. Beim Erhitzen zur Rothgluth wurde in einem vorgelegten Chlor- 

 calciumrohr eine Gewichtszunahme desselben von 3-6 Mgr. constatirt. Das Glühen 

 dauerte 1 ' ,■', Stunden und kann demnach diese geringe Wassermenge theils aus dem 

 Apparate, theils von der durchgeleiteten Luft (trotz sorgfältiger Trocknung) herstam- 

 men, sie bleibt demnach besser unberücksichtigt. 



Der Gesammtgewichtsverlust betrug nach anhaltender Rothgluth 0-0545 Gr., der 

 Ueberschuss, nach Abzug von 0-0324 Gr. für Wasser, mit 0-0221 Gr. wird als Kohlen- 

 säure betrachtet. Bei dieser Temperatur findet weiter nur äusserst langsam ein Gewichts- 

 verlust statt. Erst vor dem Gebläse nahm das Gewicht noch um o-on3 Gr. ab. 



Der Gesammtverlust beträgt demnach 0-0658 Gr., der sich in 0-0324 Gr. für Was- 

 ser und o-o334 Gr. für Kohlensäure theilt. 



Beim Auflösen in verdünnter lauwarmer Salzsäure blieb ein Rückstand von 

 0-0066 Gr., aus schwarzen Erzpartikelchen bestehend, welche von der ursprünglich ein- 

 gewogenen Menge von 0-151 Gr. in Abzug zu bringen sind, wonach 01444 Gr. a ' s reines 

 Mineral zu betrachten wären, für welche Menge auch die percentuelle Zusammen- 

 setzung berechnet ist. Schwefelwasserstoff bringt in dieser Lösung keinen Niederschlag 

 hervor. Der Kalk wurde als Sulfat abgeschieden 1 ) und 0-0571 Gr. erhalten, ferner Eisen- 

 oxyd 0-004 Gr. und Uranoxyduloxyd 0-0532 Gr. Hieraus ergibt sich für 0-1444 Gr. die 

 unten angeführte percentuelle Zusammensetzung, neben welche es gestattet sein mag, 

 die Resultate, welche Lindacker und Schrauf am Uranothallit fanden, zu setzen. Das 

 gefundene Eisenoxvd wurde in Oxydul überrechnet, wobei angenommen werden musste, 

 dass es mit zur Verbindung gehört, was freilich nicht erwiesen ist, denn es kann zum 

 Theile wenigstens den constatirten Verunreinigungen angehören und in Lösung ge- 

 gangen sein. 



>) Bezüglich des Ganges der Analyse wird verwiesen auf: Foullon, Ueber Verwitterungsproducte 

 des Uranpecherzes und über die Trennung von Uran und Kalk. Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsan- 

 stalt, Bd. XXXI11, 1883, S. 23 u. f. 



